ET DE PHYSIQUE. Soj 



Les minerais de plomb et les litliaiges peuvent être 

 fondus , comme en Angleterre et dans les départemens 

 de la ci -devant Bretagne , an fourneau à réverbère, 

 dont les soles ou bassins sont formés en argile humectée 

 et pilée. Ces soles résistent à l'action du feu , ainsi qu'à 

 celui de l'oxide de plomb , pendant six à huit mois d'un 

 travail non interrompu. 



La durée de ces bassins de terre m'a donné la pre- 

 mière idée de la méthode que je proposerai ci-après pour 

 les fourneaux d'affinage , où il ne s'agit que d'oxider 

 le plomb pour l'obtenir en litharge , et non de la faire 

 imbiber en totalité dans des coupelles, comme cela a 

 lieu lorsqu'il ne s'agit que d'essayer ce métal pour con- 

 noître ce qu'il contient d'argent. 



Dans l'opération en grand , la coupelle , quoique de 

 cendres , n'absorbe qu'une partie du plomb , ainsi que 

 je l'ai déjà exposé , en faisant observer qu'il seroit beau- 

 coup plus avantageux d'obtenir le tout transformé en 

 litharge , dont la réduction en plomb est infiniment plus 

 facile que celle de l'oxide contenu dans les cendres , qui 

 s'opposent à la fusion , et dont les scories entraînent 

 toujours du métal. 



Sur une coupelle de cendres pilées dans un cercle de 

 dé fer ovale , dont le grand diamètre n'a que quatorze à 

 quinze décimètres , et le petit un mètre , les Anglais 

 affinent de suite mille à douze cents myriagrammes de 

 plomb, qui se trouve converti en belle litharge mar- 

 chande , à l'exception de la petite portion qui pénètre 

 dans la coupelle , dont l'épaisseur n'est que d'environ 



